( i66i ) 



Dans cette caisse, on plonge des cases formes d'un cadre dont les ex- 

 trmits et le fond sont en tle plombe , et les parois latrales garnies 

 d'une feuille de carton. Une ouverture infrieure donne entre la dissolu- 

 tion de sulfate de cuivre sature, et une autre suprieure, issue au sulfate 

 faible. Dans chaque case on place une lame de tle plombe, entre elles et 

 au dehors des deux cases extrmes , des plaques de fonte ; des conducteurs 

 particuliers, fixs chaque plaque, la font communiquer avec un conduc- 

 teur commun plac au dehors de l'appareil. Deux rservoirs niveau con- 

 stant reoivent les deux dissolutions y introduire et le lui fournissent con- 

 stamment. On rgle, une fois pour toutes, les densits des liquides, elles 

 appareils marchent des mois entiers sans exiger aucune espce de soins : les 

 densits les plus convenables pour la dissolution du sulfate de cuivre qui sort 

 de l'appareil sont de un quart la moiti de la dissolution sature. Le cuivre 

 se prcipite sur les deux surfaces de la feuille de mtal formant le cathode. 



Les parois en carton empchant le contact immdiat des deux liquides , 

 on le rtablit en pratiquant dans celles-ci , au-dessus du bord suprieur des 

 plaques de mtal formant le cathode, de petites ouvertures qui permettent 

 la dissolution de sulfate de fer de se superpose" celle du sulfate de cuivre; 

 l'appareil vertical remplit donc les mmes conditions que l'appareil hori- 

 zontal. 



A une temprature de 20 degrs centigrades , i mtre carr de surface 

 reoit jusqu' i kilogramme de cuivre en vingt-quatre heures. 



>' Le cuivre prcipit est pur, un tat physique constant ; les feuilles peu- 

 vent tre immdiatement travailles au marteau, ou passes au laminoir: 

 dans ce cas, quatre cinq passes amnent le mtal la densit de SgS, et 

 l'on vite par l toutes les oprations ncessaires pour le faire passer de l'tat 

 de plateaux celui de feuilles. Le travail n'offre aucune difficult, ne de- 

 mande point d'affinage , ne donne pas de scories. Dans une fabrication rgu- 

 lire, on obtient jusqu' 7 5 pour 100 de feuilles; le reste du cuivre prcipit 

 est partie en fragments purs , et partie en poudre de cmentation. Les auteurs 

 comptent, pour le travail mtallurgique, 5o pour 100 de feuilles au moins, 

 aS pour 100 de cuivre divis qui ne demande qu'une fusion pour tre amen 

 l'tat de plateaux ou de lingots, et aS pour 100 de cuivre divis qui exige- 

 ront un affinage. 



Ija question relative l'application de l'action galvanique la mtal- 

 lurgie du cuivre parat ainsi rduite un tat de simplicit presque aussi 

 complte que possible. A peine est-il ncessaire de dire que, par ce procd, 

 on peut obtenir facilement des objets de galvanoplastie sur une grande 

 chelle, n 



